13 



Befremdend dürfte deswegen nur der relativ hohe 

 Phosphorgehalt des Eisens von Castaneda mit 0,057 ^oP 

 sein, wenn man annimmt, es sei aus Elbaner Erzen her- 

 gestellt worden. Nun gibt aber der Brennstoff — hier 

 die Holzkohlen — immer Phosphor an das Eisen ab. 

 Man rechnet, dass beim schwedischen Holzkohlen-Hoch- 

 ofen etwa 0,01 — 0,02 7o Phosphor vom Brennstoff in das 

 Eisen gelangen, aber dies gilt für einen höchst ratio- 

 nellen Betrieb, bei welchem natürlich ein Minimum von 

 Kohlen angewendet wird. Wir sind aber berechtigt an- 

 zunehmen, dass in dem prähistorischen Schmelzofen viel- 

 leicht zehn Mal mehr Kohlen verbraucht wurden, so dass 

 der etwas hohe P-Gehalt sich leicht auf diese Weise 

 erklären lässt. Wie hoch der Phosphorgehalt in antikem 

 Eisen steigen konnte, zeigt die Analyse einer römischen 

 Eisen-Luppe aus Monzenheim (Hessen), das Metall ent- 

 hält 0,24 'Vo Phosphor ! ^) Dieses Eisen war denn auch, 

 wie die Untersuchung ergab, sehr kaltbrüchig, das Eisen 

 von Castaneda dagegen lässt sich vorzüglich kalt aus- 

 schmieden. 



Fasst man alles noch einmal zusammen, so ergiebt 

 es sich, dass das Metall der Bronzen von Castaneda, 

 welche zweifellos aus Etruskischen Werkstätten kamen, 

 sehr wohl aus den Toskanischen Minen von Campiglia 

 Marittima stammen kann, und dass es ferner sehr wahr- 

 scheinlich ist, dass das Eisen aus Erzen von Elba ge- 

 wonnen wurde. 



^) Dieses Eisen hatte folgende Zusammensetznng; 



C : 



0,43"/o. 



P : 



0,240/0. 



S : 



: 0/250/0. 



Mn ; 



0,480/0. 



Si 



: 0,360/0. 



Fe 



: 98,080/0. 



Becfi, Geschichte des Eisens I. 5.">5. 



